Colophane, 50 Essence 50
100 Vernis épais dont font usage les fabricants de brosses. Vernis noir (1).
Huile de houille 33,5 Brai sec 66,5
100 Vernis dit vernis noir métallique, pour travaux courants. Sèche lentement, en raison de la naphtaline que renferme l’huile de houille. On peut séparer la naphtaline en distillant. Le vernis est plus siccatif si on remplace l’huile de houille par de l’essence de.houille; mais son prix de revient est plus élevé.
(1) Brevet français 51 868, 1861.
DIFFÉRENTS VERNIS A L’ESSENCE. 547 Vernis noir adhérent (1). Braisée 70,0 Essence de houille 22,5 Solution de caoutchouc 7,5 100 La solution de caoutchouc contiendrait (ce qui ne nous paraît pas possible) : Caoutchouc 75 Gutta-perclia 75 Essence minérale '. 85 Vernis sous-marin (2). Colophane , 4,5 Galipot 4,5 Essence 01 100 On peut voir combien ce vernis est léger. Formulaire.
Vernis brillants pour poêles (3). Parties.
1) Cérésine 100 Cire du Japon 150 Graphite 150 Noir de fumée 100 Essence de térébenthine 600
2) Cérésine 00 Colophane 00 Graphite 100 Noir de fumée 100 Essence de térébenthine 650
3) Cire de Camanba Cérésine. Colophane Graphite Essence de térébenthine (1) Cuenin et Berte, Brevet français 69 408, 1865. (2) Guilbert, Bull. Sqc. chim-, 1865, p. 158. (3) Industriel quimica, 1913, p. 50.
10 75 65 30 550

Vernis de Hollande (1). 288 288 1000
Vernis mordant (2).
Galipot. Térébenthine de Pise Essence
Mastic Sandaraque.. Gomme-gutte Térébenthine., Essence
168 168 84 42 1000
Vernis pour clichés (3). Dammar 50 à 100 grammes Tétrachlorure de carbone 1 litre Le tétrachlorure de carbone est employé pour obtenir un vernis ininflammable, donné comme supérieur aux vernis àl’essence ou à l’alcool.
Vernis photographique (4). Grammes.
